Physics Education Research Journal Vol. 2 No. 1 (2020), 35-42 P -ISSN: 2685-6190 e-ISSN: 2714-7746
doi: 10.21580/perj.2020.2.1.4883 https://ejournal.walisongo.ac.id/index.php/perj/index
35

## Potensi Sekam Padi dan Jerami sebagai Alternatif Material Akustik
Ahmad Minanur Rohim * , Fianti, dan Upik Nurbaiti
Prodi Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Kampus Kelud – Jalan Kelud Utara III, Gajahmungkur, Semarang 50237, Indonesia * email: nurminan3@gmail.com
Received: October 23 th , 2019. Accepted: January 13 th , 2020. Published: February 29 th , 2020

## Abstrak
Teknologi  yang  semakin  berkembang  menghasilkan  peralatan berupa  sarana  informasi,  komunikasi,  produksi,  transportasi maupun  hiburan.  Sebagian  besar  peralatan  tersebut menghasilkan kebisingan. Kebisingan dapat dikurangi dengan menggunakan  peredam  akustik.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  potensi  serap  bunyi  dari  sekam  padi  dan  jerami sebagai material akustik alami. Material yang digunakan antara lain:  sekam  padi,  jerami,  dan  resin.  Sampel  dibuat  bentuk seperti  silinder  sebanyak  12  buah.  Sampel  yang  sudah  dibuat diuji  menggunakan  alat  ukur  serap  bunyi  yaitu  tabung impedensi untuk mengukur nilai koefisien serap bunyi sampel. Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  koefisien  serap  bunyi  (α) dipengaruhi  oleh  ketebalan.  Pada  frekuensi  500  Hz  nilai koefisien  serap  bunyi  (α)  setiap  sampel  sebesar  0,034dB; 0,030dB;  0,030dB;  0,027dB;  0,026dB;  0,027dB; 0,025dB;  0,025dB; 0,025dB;  0,024dB;  0,024dB;  0,023dB;  0,023dB.  Bahan  sempel yang  bagus  dalam  penelitian  pada  bahan  1  dan  2  yang mempunyai daya serap bunyi sebesar 0,034 dB dan 0,030 dB.

## Abstract
Technology  that  is  increasingly  developing  produces equipments  in  the  form  of  information,  communication, production, transportation and entertainment facilities. Most of the equipments produce noises. Noise can be reduced by using
acoustic  dampers.  This  study  aims  to  determine  the  potential for  sound  absorption  from  rice  husks  and  straw  as  natural acoustic materials. Materials used include rice husks, rice straw, and resin. 12 cylindrical samples were made. Samples that have been  made  are  tested  using  a  sound  absorption  measuring instrument that is the impedance tube to measure the value of the sample sound absorption coefficient. The test results show the  value  of  the  sound  absorption  coefficient  (α)  can  be influenced by the thickness. At a frequency of 500 Hz the value of  the  sound  absorption  coefficient  (α)  for  each  sample  is 0.034dB;  0.030dB;  0.030dB;  0.027dB;  0.026dB; 0.027dB;  0.025dB; 0.025dB;  0.025dB;  0.024dB;  0.024dB;  0.023dB;  0.023dB.  The sample material is good in research on materials 1 and 2 which have a sound absorption of 0.034 dB and 0.030 dB. ©2020PERJ
Keywords : Absorption potential; composite; rice husk; rice straw; wave.

## PENDAHULUAN
Teknologi yang semakin berkembang, membuat perkembangan peralatan yang digunakan manusia semakin meningkat  (Waytz,  Heafner,  & Epley,  2014).  Peralatan  tersebut berupa
sarana informasi, komunikasi,  produksi,  transportasi maupun  hiburan  (Ashari,  Heidari, &  Parvaresh,  2014).  Akan  tetapi, peralatan  tersebut  menghasilkan suara-suara  yang  tidak  diinginkan sehingga  menimbulkan  kebisingan (Astika  &  Dwijana,  2016).  Salah satu cara untuk mencegah perambatan/radiasi
kebisingan pada  komponen/struktur  mesin, ruangan/bangunan  serta  dalam konteks  K3  kebisingan  industri ialah  dengan  penggunaan  material
akustik, yaitu material yang bersifat menyerap  atau  meredam  suara sehingga  bising  yang  terjadi  dapat direduksi  (Muhammad  Munir, 2015).
Kebisingan  merupakan  bunyi yang  tidak  diharapkan  (Waytz  et al.,  2014).  Kebisingan  sangat mengganggu  bahkan  berbahaya bagi  manusia  sehingga  diperlukan suatu material yang dapat mengurangi atau bahkan menyerap intensitas bunyi (Bahri, T.N. Manik, &  Suryajaya,  2016).  Salah  satu dampak kebisingan adalah gangguan pendengaran, yang merupakan perubahan pada tingkat pendengaran sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan  aktivitas  sehari-hari (Tun,  Williams,  Small,  &  Hafter, 2012).  Kesulitan  tersebut  biasanya
37
dalam hal memahami pembicaraan. Tingkat  gangguan  pendengaran karena kebisingan dapat ditentukan menggunakan parameter percakapan  sehari-hari  (Ulfayanti, 2016).
Komposit  merupakan  material yang terbentuk dari kombinasi dua atau  lebih  bahan  pembentuknya melalui  campuran  yang  tidak homogen  (Julius  Novel  Sagitta,  I
Ketut Gede Sugita, 2017). Pencampuran tersebut akan menghasilkan  material  komposit yang  mempunyai  sifat  mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material  pembentuknya  (Firman, Hasbi,  &  Aksar,  2018).  Material penyerap bunyi mempunyai peranan  penting  dalam  akustik ruangan, perancangan studio rekaman, ruang perkantoran, sekolah,  sekolah,  dan  ruang  lain untuk mengurangi kebisingan yang umumnya  sangat  mengganggu (Luzzi  &  Busa,  2018).  Material  ini disebut  material  akustik  yang fungsinya  adalah  untuk  menyerap dan  meredam  suara  (Suhaemi, Tongkukut,
& As’ari, 2013). Penelitian  ini  menyoroti  cara  yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perilaku akustik komposit  serat  alami  sebagai peredam kualitas tinggi, dikombinasikan  dengan  bahan peraga biologis
sehingga mengurangi  kecacatan  dan  risiko dari komposit (Ferreira & Fantuzzi,
2017).  Sebagai  tambahan,  limbah
serabut  kelapa  sebenarnya  tidak berdampak pada lingkungan (Dharmawan,  Suardana,  Istri,  & Kusuma, 2018).

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian eksperimen laboratorium dengan  menggunakan  Tabung Impedansi. Penelitian ini dilakukan di  Laboratorium  Fisika  Fakultas Sains  dan  Teknologi  Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## Alat
Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  cetakan berdiameter  3  cm,  neraca  digital, oven,  pengaduk,  gelas  ukur,  mika astralon,  vaselin,  blender  dan  1  set alat  pengukuran  intensitas  bunyi yang  dilengkapi  dengan  audio generator, dan kabel penghubung.

## Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sekam  padi, jerami, dan resin.

## Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  perbandingan sekam  padi,  jerami  dan  resin.
Perbandingan campuran tiap
sampel pada Tabel 1 dibuat variasi berbeda  pada  campuran  jerami dengan  variasi  yang  sama  pada sekam padi dan resin.
Tabel 1. Perbandingan Campuran Tiap Sampel Sekam Padi (gram) Jerami (gram) Resin (gram) 1 0,2 3 1 0,4 3 1 0,6 3 1 0,8 3 1 1 3 1 1,2 3 1 1,4 3 1 1,6 3 1 1,8 3 1 2 3 1 2,2 3

## Tahapan Penelitian
Langkah-langkah pembuatan material  sekam  padi  dan  jerami sebagai berikut:
1) Bahan  baku  sekam  padi  dan jerami  dikeringkan  dengan menggunakan oven.
2) Bahan  baku  sekam  padi  dan jerami diblender sampai halus. 3) Siapkan cetakan sampel berukuran  diameter  3  cm kemudian lapisi dengan vaselin dan mika astralon. 4) Material ditimbang sesuai dengan  komposisi  pada  Tabel 1. 5) Material diaduk dan dimasukkan ke dalam cetakan. 6) Sampel didiamkan pada ruang tertutup. 7) Setelah kering, sampel ditimbang dan diukur koefisien  serap  pada  tiap sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koefisien  serap  bunyi  sangat dipengaruhi  oleh frekuensi  sumber suara  tersebut.  Frekuensi  dibagi menjadi  3,  yaitu  frekuensi  rendah (0  –  1000  Hz),  frekuensi  sedang (1000  –  4000  Hz),  dan  frekuensi tinggi (>4000 Hz). Tabung impedansi  dapat  digunakan  untuk menentukan  nilai  koefisien  serap bunyi, yaitu dengan cara mengukur energi suara yang datang dan suara yang dipantulkan. Pengujian dilakukan pada malam hari
dimulai  dari  jam  5  sore  di Laboratorium  Fisika  Fakultas  Sains dan  Teknologi  Universitas  Islam Negeri  Walisongo  Semarang.  Hal ini  bertujuan  untuk  mengurangi suara  yang  dapat  mengganggu kerja  dari  tabung  impedansi tersebut. Pengukuran pada frekuensi  500  Hz  dengan  bahan pada  Tabel  1  didapatkan  koefisien serap  bunyi  seperti  yang  disajikan pada Tabel 2.
Setiap material komposit
mempunyai  sifat  akustik  yang berbeda.  Setiap  komposit  memiliki nilai  optimum  penyerapan  bunyi pada  frekuensi  tertentu.  Sifat akustik  komposit  penyerap  bunyi sangat baik pada frekuensi 1000 Hz. Hal  tersebut  disebabkan  pada frekuensi tersebut terjadi pembuangan energi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan serapan  bunyi.  Setelah  mencapai titik  optimum,  nilai  serap  bunyi
39
akan  cenderung  menurun.  Hal  ini disebabkan material komposit cenderung  bersifat  resesif,  yaitu akan  mengalami  penurunan  sifat akustik  pada  frekuensi  tertentu. Pada  frekuensi  4000  Hz  terjadi
peningkatan  koefisien  serap  bunyi pada  setiap  komposit.  Hal  ini disebabkan  terjadinya  interferensi konstruktif pada frekuensi tersebut, sehingga  mengakibatkan  koefisien serap bunyi meningkat.
Tabel 2. Data Koefisien Serap Cahaya f (Hz) Sampel Tebal sampel (cm) I 0 (dB) I T (dB) α (dB)
500
1 0,585 35,7 35 0,033850645 2 0,7 35,7 34,95 0,030331743 3 0,76 35,7 34,9 0,029820868 4 0,87 35,7 34,87 0,027038883 5 0,92 35,7 34,84 0,026504931 6 1,01 35,7 34,8 0,025280497 7 1,08 35,7 34,75 0,024973256 8 1,13 35,7 34,71 0,024887486 9 1,19 35,7 34,69 0,024116998 10 1,24 35,7 34,67 0,02360962 11 1,29 35,7 34,65 0,023141832 12 1,34 35,7 34,63 0,022709202
Sampel  1  dan  2  memiliki  daya serap  bunyi  yang  paling  bagus dibandingkan sampel yang lain. Ini terjadi  karena  komposit  dengan tebal  yang  lebih  besar  mempunyai ruang  yang  lebih  besar  untuk menyerap  energi  bunyi.  Sampel yang  lebih  tebal  belum  tentu memiliki  koefisien  serap  bunyi yang  lebih  baik  (Mediastika,  2008). Hal  ini  benar  hanya  untuk  bunyi frekuensi  rendah  namun  tidak selalu untuk frekuensi tinggi.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil dalam  eksperimen  yang  sudah dilakukan  yaitu  bahan  sampah organik  seperti  sekam  padi  dan jerami  dapat  dimanfaatkan  sebagai bahan  dasar  pembuatan  peredam bunyi.  Bahan  sampel  yang  bagus dalam  penelitian  terdapat  pada bahan  1  dan  2  yang  mempunyai daya  serap  bunyi  sebesar  0,034  dB dan 0,030 dB.
https://ejournal.walisongo.ac.id/index.php/perj/index

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  H.  A.,  Heidari,  M.,  dan Parvaresh,  S.  2014.  Improving SMTEsâ Business Performance through  Strategic  Use  of Information  Communicati-on Technology:  ICT  and  Tourism Challenges and Opportunities.
Internatio-nal Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management  Sciences ,  4  (3):  1– 20. Astika,  I.  M.  dan  Dwijana,  I.  G.  K. 2016.  Karakterstik  Serapan Suara  Komposit  Polyester Berpenguat Serat Tapis Kelapa. Dinamika Teknik Mesin ,
6 (1): 8–14. Bahri,  S.,  Manik,  T.  N.,  dan Suryajaya.  2016.  Pengukuran Sifat Akustik Material Dengan Metode  Tabung  Impedansi Berbasis  Platform  Arduino. Jurnal Fisika Flux , 13 : 148–154.
Dharmawan, I. M. S., Suardana, N. P. G., Istri, C., dan Kusuma, P. 2018. Analisa Koefisien Penyerapan Suara dan Kekuatan  Impact  Komposit Hybrida  Batu  Apung  Dengan Variasi  Fraksi  Volume  Serat
Sabut Kelapa 20 % Dan 25 %/ Gypsum. Jurnal Ilmiah TEKNIK DESAIN  MEKANIKA ,  7  (2): 165–169. Ferreira,  A.  dan  Fantuzzi,  N.  2017.
Mechcomp3 .
https://doi.org/10.15651/978- 88-9385-029-2 Firman,  Hasbi,  M.  dan  Aksar,  P. 2018. Studi Eksperimen Kekuatan Mekanik Daun Nanas  Hutan  Dengan  Metode Pengujian  Tarik. Jurnal  Ilimiah
Mahasiswa  Teknik  Mesin ,  3  (1):
1–7. Julius  Novel  Sagitta,  I  Ketut  Gede Sugita,  C.  I.  P.  K.  K.  2017.
Variasi Ketebalan Panel Green Komposit  Terhadap  Koefisien Serap Bunyi Komposit Serabut Kelapa (Cocos Nuciferal) Dengan  Perekat  Getah  Pinus
(Pinus  Merkusii). Jurnal  Ilmiah TEKNIK DESAIN MEKANIKA , 6 (4): 318–322. Luzzi, S. dan Busa, L. 2018. Acoustic Smartness  And  Sustainability  In Urban  Planning  And  Building Design . Euronise, (43): 837–844. Mediastika,  C.  E.  2008.  Kualitas Akustik Panel Dinding Berbahan Baku Jerami. DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur) , 36 (2): 127–134. Muhammad  Munir,  D.  2015. Pemanfaatan Fluk pada Styrofoam sebagai Bahan
Dasar  Peredam  Suara  dengan Metode  Tabung  Impedansi. Jurnal  Inovasi  Fisika  Indonesia , 04 : 41–47. Suhaemi,  T.,  Tongkukut,  S.  H.  J., dan  As’ari.  2013.  Koefisien Serap  Bunyi  Papan  Partikel Dari  Bahan  Serbuk  Kayu Kelapa. Jurnal  MIPA  Unsrat ,  2 (1): 56–59.
41
Tun,  P.  A.,  Williams,  V.  A.,  Small, B.  J.,  dan  Hafter,  E.  R.  2012.
The  effects  of  aging  on auditory processing and cognition. American  Journal  of Audiology , 21 (2): 344–350. Ulfayanti, A. 2016. Studi Karakteristik  Material  Akustik Berbahan Sandwich Kertas Koran
dan Gabus dengan Perekat Sagu . Waytz,  A.,  Heafner,  J.,  dan  Epley,
N.  2014.  The  mind  in  the machine:  Anthropomorphism incre-ases trust in an
autonomous  vehicle. Journal of Experimental  Social  Psychology , 52 : 113–117.